

1080 Masine: Das Aufreißen von kaltgereckten Kupferlegierungen. - Ps { : 
in Tabelle 1 wiedergegeben. Man sieht, daß die 
Brinellhärte zwischen 62 und 148 schwankt. In der 
Tabelle 2 sind die Erhitzungsbedingungen angegeben, 
unter denen die Neigung zum Aufreißen praktisch 
beseitigt werden konnte, und in Tabelle 3 die Bedin- 
Tabelle 1. 
Härteverteilung in einer gedrückten Schale aus 70% 
Messing, er 
Form etwa 


Ort a Harte nach Brinell 
Plausehic, Sn Een 143 
Verbindung von Flausch und Boden 148 
0,25 Zoll vom Flausch ............ 142 
0,5 a Ps ale atom Vee 125 
0:79, 008 * EBEN A tae Ps 112 
1,0 k 5 NEE healers ze 83 
on i AB peerage rs ore. 64 
1,5 es a i und mehr .. 62 
Tabelle 2. 
Zur Beseitigung der Gefahr des Aufreißens notwendige 
Erhitzungsbedingungen. 
Temperatur det Erhitzung Zeit 
200° 96 Stunden 
225 48 > 
250 5 7 
275 1 Stunde 
300 20 Minuten 
325 5 ki 
Tabelle 3. 
Erhitzungsbedingungen, die zu einer merklichen 
Härteabnahme führen, 
Temperatur | Erhitzungszeit bei ursprünglicher Härte 
nach Brinell von 
196 148 118 91 
Kein e 
995° NSN Ane EA er k. 1 I c h 
250° Bar Ba te nee arte, ER 
275° 20 - oh 
300° 5’ 90’ 

gungen, unter denen eine merkliche Härteabnahme 
eintritt; man sieht, daß der Abfall der Härte desto 
früher einsetzt, je höher die Härte vorher war. Für 
Gegenstände aus Messing mit 70% Cu und 30% Zn, 
deren innere Spannungen, an der Härte gemessen, 
den Wert 150 nicht übersteigen, bietet eine Erhitzung 
auf 275° während 1 Stunde also ein sicheres Ver- 
fahren zur Beseitigung der Gefahr des Aufreißens 
ohne nachteilige Beeinflussung der Härte. Aus der 
Tatsache, daß bei-héheren ursprünglichen Härtegraden 
(höheren Verarbeitungsgraden. und dementsprechend 
höheren inneren Spannungen) die Härte schon bei 
tieferen Temperaturen abzufallen beginnt, schließen 
die Verfasser, daß in solchen Fällen eine (ungünstige) 
thermische Beeinflussung der Eigenschaften bei der 
Erhitzung schon vor Beseitigung der Spannungen 
eintritt, so daß nur in einem Material mit Eigen- 
spannungen, die einer Härte von nicht über 150 nach 
Brinell ‚entsprechen, eine Beseitigung‘ der Spannung 
durch Erhitzung ohne Beeinträchtigung des Materials 
möglich ist. 
Man ersieht aus Obigem, wie unsicher die Härte- 
bestimmung als Maß der inneren Spannungen ist, da 

































die inneren Spannungen weitgehend beseitigt werden 
können, ohne daß die Härte sich ändert. Nur, wenn 
das Material unter genau eingehaltenen Bedingungen 
deformiert wird, kann die Änderung der Härte, j 
unmittelbar ein Maß für die durch das Kaltrecken 
hervorgerufene Verfestigung ist, auch als Maß der den 
Vorgang der Verfestigung in der Kälte begleitenden 
Entstehung innerer Spannungen dienen. 
Ad 3 konnte bestätigt werden, daß jede Verletzung : 
der Oberfläche, und insbesondere durch chemischen 
Angriff, die Entstehung von Rissen begünstigt. e 
sonders wirksam sind in dieser Beziehung Queck: 
silber und Lösungen von Quecksilbersalzen sowie von. 
Ammoniumsalzen (Ammoniumnitrat), ferner freies 
Ammoniak (in Gegenwart von Feuchtigkeit und von 
Sauerstoff). Andere Reagenzien, insbesondere stär- 
kere Säuren (Salpetersäure), rufen kein Aufreißen des 
Messings hervor. 3 
Durch ausgeführte Luftuntersuchungen wurde nach- 5 
gewiesen resp. wahrscheinlich gemacht, daß Gegen- 
stände, die nach längerem Lagern (season cracking im - 
eigentlichen Sinne des Wortes) aufigesprungen waren, — 
sich in ammoniakhaltiger Atmosphäre befunden hat- 
ten. Es ist ja auch bekannt, daß nach jedem Ge- 
witter die Atmosphäre und der Regen Ammonium- — 
nitrit enthält. Es ist somit wahrscheinlich gemacht, 
daß das freiwillige Aufreißen von Messinggegenstän- 
den, wie es zuweilen nach längerem Lagern auftritt, — 
auf die Wirkung geringer kaum zu "vermeidender 
Ammoniak- und Ammonsalzspuren zurückzuführen ist?). 
Es zeigte sich ferner, daß ein Lacküberzug keinen 
Schutz gegen das Auftreten von Rissen bietet, wohl 
aber ein guter Nickelüberzug. \ 
Als ein Mittel, das das Aufreißen begünstigt, wur. = 
ferner die mechanische Zugbelastung festgestellt, in 
direkter Bestätigung der Auffassung von Heyn. Ter 
reißkörper, die vor der Zugbeanspruchung mit Queck 3 
silbernitrat behandelt worden waren, rissen nach viel 
kürzerer Behandlungszeit auf als solche, die ob 
mechanische Beanspruchung der Einwirkung: d 
Quecksilbernitrats überlassen wurden. t 
Die mikroskopische Beobachtung zahlede les ent- 
stehender Risse ergab ein wichtiges und interessantes 
Resultat. Das Aufreißen erfolgt stets längs der Grenz- 
flächen der das Metall aufbauenden Kristallite (inter- 
kristallinisch) und nur dann quer durch einen Kri- 
stallit, wenn das aus geometrischen Griinden kaum zu 
vermeiden ist, wenn zum Beispiel ein länglicher Kri- 
stallit sich vor den Sprung quer vorlegt. Daraus er- 
gibt sich, daß die Berührungsflächen der Kristall 
der untersuchten Legierungen gegen Spannungen weni- 
ger widerstandsfühig sind, als das Innere der K 
stallite. Die Anhänger der amorphistischen Theor 
sehen hierin eine Bestätigung der Annahme e 
amorphen Zwischenschicht zwischen den Kristall 
im Metall; jedoch dürfte diese Schlußweise ‚keine z 
gende sein. 
Es ist sehr wahrscheinlich, daß auch die chemie 
Pinwirkung von Quecksilber- und Ammoniumsalzen 
längs bevorzugter Flächen, vermutlich längs der er- 
wähnten Korngrenzen erfolg. Dann wird es abe 
auch verständlich, warum diese korrodierende W: 
kung so überaus gefährlich ist und in dieser Bezieh 
die Wirkung einer mechanischen Verletzung der 0 
fliche, die meist unmerklich bleibt, so übertriftt. d 
3) Heyn (a. a. 0) weist ferner darauf hin, daß dk 
Aufreißen durch allmähliche Änderung der Spannung 
verteilung hervorgerufen werden kann. 
